230 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



ja, según la dirección del ataque, en amarillo, pardo ó negro sobre 

 el fondo blanco de la austenila. 



Observandoeon un aumento de 250 diámetros se ve la martensita 

 moldeada en seudomorfosis sobre la austenita, produciendo figu- 

 rasen zigzag y con una nervadura axial, muy característica. Si el 

 temple se efectuase á una temperatura inferior á la del principio de 

 licuación de la cemenlita, no se obtendría naturalmente, sino ce- 

 mentóla y martensita saturad;) de la misma. A pesar de todos los 

 ensayos realizados, no se ha podido sobrepasar con los aceros sim- 

 plemente carburados, una proporción de austenita superior á 2 /;¡ 

 déla masa; pero si al carbono se agrega una proporción conve- 

 niente de manganeso ó de nickel, la masa entera está constituida 

 por austenita ; por lo cual, los aceros que contienen 0.5 de C y 

 25 % de Ni y los compuestos de ¡a % de C y 12 % de Mn, están 

 formados por austenita nickelífera ó manganesífera mezcla isa- 

 morfa del nickel ó manganeso con el hierro y. 



Es necesario, pues, agregar al carbono una proporción determina- 

 da de ciertos cuerpos extraños para mantener integralmente al hie- 

 rro en el estado que corresponde á temperaturas superiores al 

 punto A 3 , el estado y. Se explica así la dulzura relativa de estos ace- 

 ros, que por enfriamiento lento dan una curva desprovista de todo 

 índice de cambio alotrópico donde la variedad dura ¡3 no existe 

 y que privados de hierro a, no son ni magnéticos, ni magnetipo- 

 lares. 



La austenita, como todo acero templado, se halla en equilibrio 

 inestable; las transformaciones alotrópicas del hierro se retardan 

 cuando el temple se hace en agua helada y este retardo es mayor 

 que cuando se emplea agua á 20°, pero en ningún caso se suspen- 

 den. Si en lugar de estos baños se usa el aire líquido para templar 

 un acero hiperentéctico, el equilibrio no puede establecerse y las 

 transformaciones podrán efectuarse, al menos, en parte. Si, como 

 lo hizo Asmond, la barreta ha sido previamente bruñida, puede 

 notarse, al salir del baño, que se ha recubierto de un moaré que 

 indica las transformaciones realizadas. Con el microscopio se pue- 

 den ver sobre el moaré las formas de la martensita: la más densa, 

 en su transformación parcial, en martensita menos densa, se ha 

 destacado en relieve sobre la martensita preexistente; se ha podi- 

 do constatar, al mismo tiempo, un aumento de la permeabilidad 

 magnética y una diminución de la densidad, consecuencias del 

 retorno de una parte del hierro y á las variedades a y ¡3. 



